242 K. Püribwitsch: 



I II III IV V VI 



Länge in Wasser 85 78 73 71 51 53 



„ „ Kupferoxydammoniak . . 42 47 33 55 45 33 



Breite in Wasser 17 18 20 15 19 16 



, Kupferoxydammoniak . . 86 89 121 47 93 61 

 Cylinderfläche in Wasser .... 4 541 4 413 4 589 3 347 3 045 2 665 

 ,, „ Kupferoxyd- 

 ammoniak 11352 13147 12 549 8124 4 384 6 327 



Querschnitt in Wasser 227 255 314 177 284 201 



„ „ Kupferoxyd- 

 ammoniak 5 811 6 224 11504 1736 6 796 2 924 



Kubikinhalt in Wasser 19 295 19 890 22 922 12 567 14 484 10 653 



„ „ Kupferoxyd- 

 ammoniak 244 062 292 528 379 632 95 480 101 940 94 492 



Auf diese Weise vergrössert sich die Breite der Fasern beim 

 Quellen auf das 5 — 6-fache, der Querschnitt auf das 10 — 30-facbe 

 und das Volumen auf das 8 — 15-fache. Daraus folgt, dass einzelne 

 Waben beim Quellen ihr Yolum vergrössern oder ihre Gestalt ver- 

 ändern. Die erste Voraussetzung verlangt eine sehr grosse Elasticität 

 der Cellulose, die in Wirklichkeit kaum existirt. Was aber die zweite 

 Voraussetzung betrifft, so nimmt BÜTSCHLI an, dass seine Waben nicht 

 nur eine mehr oder weniger isodiametrische, sondern auch eine ver- 

 längerte Form haben können. Aus Waben dieser letzteren Form sind 

 Bastfasern und alle in die Länge ausgedehnten Zellen aufgebaut. Dabei 

 aber giebt BÜTSCHLI eine schwer begreifliche Erklärung für die Er- 

 scheinungen, welche beim starken Aufquellen der Fasern beobachtet 

 werden, indem er die Waben dieser letzteren mit den Waben der 

 Gelatine vergleicht. Beim Austrocknen der Gelatine schrumpfen die 

 Wabenwände und bilden zahlreiche Falten, so dass das Wabenlumen 

 fast vollkommen wieder verschwindet. Beim Aufquellen der Gelatine- 

 streifen in Wasser nehmen die geschrumpften Wabenwände ihre frühere 

 Gestalt wieder an, die Falten verschwinden, und dann beginnen die 

 Wabenwände ihr eigenes Volum zu vergrössern. Soweit ich diese Dar- 

 legung verstehe, betrachtet BÜTSCHLI die Ausdehnung der Wabenwände 

 nicht als eine Folge der gesammten Vergrösserung des Wabenvolums, 

 die vom Druck der in den W^aben enthaltenen Flüssigkeit abhängt, 

 sondern als eine Folge der Aufquellung der Substanz der Wabenwände. 

 Er sagt: „Erst, wenn dieser Zustand^) eingetreten ist, tritt eine Spannung 

 in den Wänden auf, welche von Einfluss auf die weiteren Vorgänge 

 sein wird" (S. 47), und dann auf S. 44: „Indem wir wieder zu der 

 Erörterung unserer Ansicht über die Vorgänge bei der Quellung zurück- 

 kehren, nehmen wir also an, dass das Gerüstwerk der quellbaren Sub- 

 stanz bei der Einwirkung des Quellungsmittels einen Theil des letzteren 



1) D. h. nachdem die Falten der Wabenwände verschwunden waren. 



